( 968 ) 



Tableau des pouvoirs rflecteurs. 



NOM ET ETAT DES SUBSTANCES. 



Argent fondu , bien poli 



Mme argent battu, bien poli . 



Plaqu d'argent 



Cuivre argent laiteux 



Laiton fondu , poli vif 



Laiton battu , poli vif 



Laiton fondu , poli gras 



Laiton battu , poli gras 



Cuivre battu 



Fer cuivr 



Or plaqu 



Acier dor , poli trs-parfait 



Platine en lames 



Platine chimiquement dpos sur cuivre 



Platine dpos de mme, mais en couche cinq ou six fois plus 

 paisse et mdiocrement poli 



POUVOIR BEFLECTElf. ABSOLU. 



0,96 

 0,96 



0,97 

 0.91 



0.97 

 0,97 



0,93 

 0,93 

 0,89 

 0.9' 



0.93 

 0,93 



0,95 

 0'97 



o,83 

 G, 83 



0,76 



Nous avons aussi dtermin le pouvoir rflecteur de la fonte de fer, 

 il a t trouv gal 0,74 0,75. La surface avait t travaille avec soin, 

 ne prsentait aucune cavit; mais les images taient trs-grasses et peu 

 distinctes. Quelques essais tents sur le mercure liquide nous ont pr- 

 sent beaucoup de difficult. Ils paraissent conduire au chiffre de 0,77 

 environ. Nous ne donnons cette valeur qu'avec une extrme rserve, et 

 comme une premire approximation. 



Il semble, d'aprs les nombres prcdents, 1 qu'une couche mtallique 

 polie, aussi mince qu'on peut l'obtenir par les procds lectrochimiques, 

 rflchit autant de chaleur qu'un miroir massif de la mme substance ; 

 2" que le pouvoir rflecteur des mtaux, variable avec leur natiu-e, d- 

 pend peu de la manire dont ils ont t travaills, pourvu que leur degr 

 de poli soit le mme. Ce rsultat n'a rien d'inconciliable avec les varia? 

 tiens que prsentent, d'aprs M. Mellpni, les pouvoirs absorbants des 



